128 K. Nituckhoff. [201 



Specitisclies Oewiciit bei 14° C =^ 2-927. 



Sauerstoff 



8iO, ........ 44-94 23'97 



Al.O, 22-20 10-34 



FeO 9-4!") 21()j 



Mg-0 4-98 1-99/ 



CaO U Ol 314; 7.72 



Nn.O 1-86 0-48' 



KaO ........ OOG 001 



Fe Ml 



Cl 0-20 



C ' 3-35 



HV » 0-31 



99-47 Sauerstoffquotient ^- 0753. 



Spur von S niid Cu. 



Eine Probe ron 733 gr. gab 0017 Glühverlust, entsprechend 

 2-31 Frop. 



10. Licbtgraiies f einsehupi)i ges Gestein. 



Das Vorkommen dieser sehr eigenthnndicben Abcänderung konnte 

 ich leider nicht näher studircu, da icii auf dieselbe erst nach erfolgter 

 Rückkehr durch die Dünnscliliffe anfmerksam wurde. Die Grundmasse 

 derselben besteht aus einer Mengung von Feldsi)afh und einem grauen, 

 grapbitgläuzenden, feinschupi)igen Mineral. Die Schuppen desselben 

 sind bisweilen gefaltet und /u langgestreckten unter einander parallelen 

 Parthien vereinigt; kleine, schwarze Punkte linden sich sparsam im 

 Feldspath. Der rothe Spinell ist häutig sowohl im Feldspath, als auch 

 in den feinschuppigen Parthien. Dieses Gestein ist, ebenso wie die 

 übrigen im Gang eingebetteten fremden Bestand theile , von einer 

 rostartigen Rinde umgeben. Dieselbe lässt sich leicht zerschlagen und 

 spaltet stets parallel mit den Schu})pen. Schwefeleisen und metallisches 

 Eisen konnte ich unter dem Mikroskop nicht entdecken, Ebensowenig 

 erhält man metallisches Eisen durch Behandlung mit Quecksilberchlorid. 

 Vor dem Löthrohr schmilzt es schwer an den Kanten unter schwacher 

 Aufblähung. 



Specifisches Gewicht bei 15° C. ==2-701, 



SaucM-.sloff 



SiO. 37-92 20-22 



A],6, 32-36 13-13) 



Cr.O« 08 0-02) ' ' 



1 Mittel ans zwei Bcätiiiiiimngeji. 



